158 VOGT, STUDIER ÖVER SLAGGER. 



lic;, at forskjelleii mellem proportionen MgO : CaO i spincllerne 

 ikke i sin lielhed kan forklares ved slaggernes chemiske sammen- 

 saetning. — Studium af analyserne no. 128 — 133 viser os: 



1) At saavel den absolnte SiOo-maengde som siirstofForlioldet 

 er omtrent lioe överalt. 



2) Al.^Oj-gehalten er kun meget lidet varierende. 



3) Heller ikke det oprindelige forliold i smeltemassen mel- 

 lem CaO paa den ene side og MgO paa den anden er af no- 

 gen dominerende indflydelse; vi finder nemlig, at i slagger 

 med f. ex. 1.5 3 og 2.6 3 gange saa meget CaO som MgO har 

 indgaaet resp. 5.i og 4.7 gange saa meget MgO som CaO i 

 aluminatet, medens der derimod er indgaaet relativt meget mere 

 MgO i slagger, som har et midlere forhold, liggende mellem 

 de to yderled 1.53 og 2.63, mellem CaO og MgO (nemlig f. ex. 



1.91, 2.00, 2.04 — 2.02). 



4) 1 det hele og store viser det sig, at det netop er i de 

 spinel-rigeste slagger, at AUOg har forenet sig med lidt CaO ^) ; 

 lier moder vi dog den tilfaeldige abnormitet, at aluminatet i 

 de to aller spinel-rigeste slagger (no. 128 og 129) holder rela- 

 tivt mindre CaO end den spinel-fattigere slag no. 130. 



Endvidere kan af de foreliggende analyser udledes det re- 

 sultat, at heller ikke den absolute spinel-gehalt udelukkende 

 kan bero paa smeltemassernes oprindelige chemiske sammen- 

 sietnino^, idet de fysiske omst^ndigheder ogsaa her maa have 

 udövet en vis modiiicierende indflydelse. — Dette forhold er 

 allerede beröret af Muirhead, idet der i hans af handling gjöres 

 opmgerksom paa, at saerdeles stor aluminat-gehalt kun formodes 

 at optrsede i slagger, som er faldne ved abnorm varm masovns- 

 gang^). 



I det hele og store kan af analyserne aflseses, at de extra- 

 ordiuEert store spinel-maengder netop har dannet sig i de slagger, 

 som samtidig saavel er stserkt basiske som meget AI2O3- og 

 ^IgO-rige, medens paa den anden side kun relativt lidet spinel 

 optrseder i de slagger, som er mere SiOo-rige, og som desuden 



') Dette forhold kan ticnkes delvis at vpere begrundet i, at AljOg i be- 

 gyndeisen af krystallisations-perioden udelukkende forbinder sig med 

 MgO, hvorved moderludens CaO-gehalt jsevnt kommer til at voxe, me- 

 dens MgO-gehalten jsevnt aftager; naar ijroportionen CaO : MgO har 

 naaet en vis störrelse, gjör CaO sig paa grund af sin overvejende 

 masse gjsldende paa den maade, at den til en vis grad forener sig 

 med AUOj. 



') Jeg skulde vtere tilböjelig til at tro, at dette er noget overdrevet. 



